SEANCE DU 19 FÉVRIER 1912. 5l3 



par une augmentation de fragilité à l'essai au choc. Si l'on fait croître la 

 température de revenu au-dessus de 5oo", il y a diminution continue de la 

 dureté, de la résistance et de la limite élastique à la traction et accrois- 

 sement continu des allongements à la traction et de la résistance au choc. 



On peut donc dire qu'avec des revenus croissants la dureté des bronzes 

 d'aluminium trempés va d'abord en augmentant, pour ensuite décroître 

 jusqu'à atteindre la dureté des alliages recuits. 



Il convient de rapprocher ce fait de l'augmentation de dureté obtenue 





Fig. I. — Bronze d'aluminium A 

 trempé à 900° 

 altaque au perclilorure de fer iicide, x 200. 



Fig. 3. — Bronze d'aluminium A 



trempé à 900** et revenu 10 minutes à 700" 



attaque au perclilorure de fer acide, X 200. 



par revenu à basse température des aciers au carbone présentant de 

 l'austénite par trempe et, comme l'a montré M. Grenet ('), des bronzes 

 trempés. 



On peut remarquer que ces trois groupes d'alliage FeC, CuSn et CuAl 

 présentent tous un cutectoïde; comme d'ailleurs ce sont les seuls à notre 

 connaissance sur lesquels on ait étudié l'effet du revenu après une trempe 

 faisant disparaître cet eutectoïde, le phénomène signalé prend une signifi- 

 cation plus générale dont l'interprétation pourrait se rattacher, comme cela 

 a été indiqué pour les aciers, à l'écrouissage interne produit par transfor- 

 mation à basse température. 



(^) Gkenet, La trempe des bronzes {Nef. de Met., l. VIII. 191 1, p. 108). 



